아민 - 종결 폴리 설폰 ( PSU ) 올리고머 ( Virantage ® VW - 30500 RP , Solvay Specialty Polymers ) ( 10 g , 0 . 0021 몰 , 1 . 0 당량 ) 및 말레산 무수물 ( 1 . 21 g , 0 . 0123 몰 , 말 단기 를 기준 으로 3 . 0 당량 ) 을 기계식 교반기 , 딘 - 스타크 트랩 , 및 질소 스파 지 튜브 가 장착 된 200 mL 3 - 목 플라스크 에 첨가 하 였 다 . 이후 , 생성 된 혼합물 을 75 mL 의 건조 DMAc 및 20 mL 의 클로로벤젠 에 용해 시키 고 7 시간 동안 25 ℃ 질소 하 에서 교반 하 여 아믹 산 을 생성 하 였 다 . 이어서 온도 를 17 시간 동안 130 ℃ 까지 증가 시키 고 아믹 산 을 고리 화 탈수 시켜 말 레 이미드 종결 PSU ( MaPSU ) 를 생성 하 였 다 . 고리 화 탈수 과정 은 딘 - 스타크 트랩 에서 25 mL 의 투명 무색 의 액체 수집 으로 이어졌 다 . 아마도 이 혼합물 은 MCB , DMAc , 및 물 로 구성 되 었 을 것 이 다 . 상기 반응물 을 이후 실온 까지 냉각 시키 고 잔류 하 는 짙 은 갈색 용액 을 , 약 500 mL 의 ( 50 : 50 , 물 : MeOH ) 을 포함 하 는 Waring blender 에서 응고 시켰 다 . 미세 황갈색 / 갈색 분말 을 이후 진공 여과 를 거쳐 뷰 흐 너 깔때기 속 으로 수집 하 였 다 . 응고 고체 를 이후 뜨거운 물 ( 3 x 500 mL ) 및 메탄올 ( 6 x 500 mL ) 로 세척 하 여 밝 은 황갈색 / 갈색 분말 을 제공 하 였 고 , 이 를 재 활용 MeOH 로 속 슬 레 ( Soxhlet ) 추출 을 통해 추가 세척 하 고 진공 오븐 에서 건조 시켜 7 . 2 g ( 72 %) 의 말 레 이미드 종결 PSU 를 수득 하 였 다 . 디 클로로메탄 중 샘플 용액 을 , 아세트산 중 0 . 1 N 과염소산 용액 으로 적정 함 으로써 말 단기 전환 을 결정 하 였 다 . 시작 PSU 중합체 의 적정 은 , 중합체 가 410 μ eq / g 의 아민 말 단기 를 포함 함 을 나타낸 반면 , 말레 이미드 종결 올리고머 의 적정 은 , 오로지 6 . 9 μ eq / g 의 아민 말 단기 를 포함 함 을 나타냈으며 , 그 차이 는 말레 이미드 말 단기 로 의 아민 말 단기 의 98 % 의 전환 에 기인 한다 .